Fizik xossalarini aniqlash

|
Fizik xossalarini aniqlash
|
bet | 23/27 | Sana | 18.06.2024 | Hajmi | 0,56 Mb. | | #264200 |
Bog'liq Uslubiy qo\'llanmaFizik xossalarini aniqlash.
1-tajriba. Tashqi ko'rinish. Mexanik kuch.
Plastik namunani (rang, hid) ko'rib chiqing, sinishni sinab ko'ring. Polimetilmetakrilat tez-tez shaffof (mnoshaffof bo'lishi mumkin), mexanik jihatdan mustahkam, turli xil ranglarga ega.
2-tajriba. Isitish nisbati.
Asbestlangan panjaraga polimetilmetakrilatning yupqa plastinkasini isitgichga joylashtiriladi. 1-2 daqiqadan so'ng yumshatilgan plastinka chiqariladi, uning shakli o'zgaradi va suv bilan sovutiladi. Polimetilmetakrilat termoplastik bo'lib, 125-160°C da yumshatiladi va u shakllantirilishi mumkin. 160°C polimer yuqorida plastik va 270-330°C to'liq parchalab uchun isitiladi. Polimetilmetakrilat kichik akışkanlığa ega bo'lgani uchun, payvandlash mahsulotlari ishlab chiqarish emas.
Kimyoviy xossalarini o'rganish.
1-tajriba. Yonishning tabiati.
Bir parcha polimetil metakrilatni alangaga olib borib yonish va parchalanish mahsulotlari hidiga, shuningdek, alangadan tashqarida yonishiga e'tibor bering. Polimetilmetakrilatni yonishini polistirol va polivinilxlorid bilan solishtiring. Yonib turgan polimetilmetakrilatni o'chirgandan so'ng, unnig yumshatilgan qismga sovuq tayoq bilan teging va shaklini o'zgartiraing. Polimetilmetakrilat alangasi qirralari chegarasi ko'k-sariq rangga ega bo'lib, ajralib chiqadigan parchalanish mahsulotlarning o'tkir hidini tarqaladi.
Kuzatish natijalarini hisobot shaklida tayyorlang.
2-tajriba. Kislotalar va gidroksidi nisbati.
Polimetilmetakrilat bo'lakchalari avval konsentrlangan kislotalarga joylashtiriladi: sulfat (p=1,84), nitrat (p= 1,4) va undan keyin 10 foizli natriy gidroksidi eritmasiga joylanadi. Xona haroratida va keyin qizdirilganda polimetilmetakrilat bilan nima sodir bo'lishini kuzating.
Izoh: Polimetilmetakrilat kimyoviy xona haroratida barqaror.
Kuzatish natijalarini hisobot shaklida tayyorlang.
3-tajriba. Polimetil metakrilat depolimerizatsiyasi.
Qizdirilganda polimetilmetakrilat avval yumshydi, keyin metilmetakrilat hosil qilib depolimerizatsiyalanadi. Polistiroldan farqli o'laroq, polimetilmetakrilat monomer hosil qilish uchun deyarli butunlay (taxminan 95%) depolimerlanadi.
Probirkaga (11-rqsm) polimetilmetakrilatning 1 / 5 hajmidan ko'prog'iga joylashtiriladi, probirka og'ziga tiqinli gaz o'tkazish o'rnatiladi. Qabul qilgich sifatida sovuq suvga joylashtirilgan va yuqori paxta bilan qoplangan yana bir boshqa probirka hizmat qiladi. Polimetilmetakrilatli probirka shtativga (suyuqlikni shishalanishi uchun) qiya o'rnatiladi. Rezina tiqin teshigini hosil bo'layotgansuyuqlikni (aralashmalar bilan monomer) olib tashlash uchun qirg'oqqa yaqinroq maqsadga muvofiq. Qabul qilgichda rangsiz yoki sarg'ish suyuqlik yig'iladi. Polimetilmetakrilatning smolalanishi oldini olish uchun (sariq rangga aylanadi), probirka juda qizib ketmasligi kerak. Distillashdan keyin to'plangan metilmetakrilat (99-101°C da to'plangan fraktsiya) polimerizatsiya reaktsiyasi uchun ishlatilishi mumkin.
11-rasm. Polimetilmetakrilat depolimerizatsiyasi uchun qurilma.
Izoh: Shuni esda tutish kerakki, metilmetakrilat vaqt o'tishi bilan (uzoq muddat saqlanganda) polimerlanadi.
Kuzatish natijalarini hisobot shaklida tayyorlang.
|
| |